( 884 ) 
dè ma volonté ayant retardé jusqu’à ces iini jours le dépôt au greffe 
du rapport signé par MM. Gay-Lussac ,. Legentil et moi, ce n’est que 
depuis avoir fait ce dépôt que j'ai pu, sans manquer à ma mission d'ar- 
bitre-rapporteur, qui est maintenant accomplie, donner au résultat de 
mes recherches une publicité à laquelle j'attache la plus grande impor- 
tance, parce qu'il intéresse au plus haut degré l'art d'imprimer les tissus 
de laine’ et la sûreté des transactions commerciales et industrielles. C'est 
cette conviction qui ą été le motif des détails dans lesquels je viens d’en- 
trer; l’Académie la partagera, j ‘espere, lorsque j'aurai exposé mes expe- 
riences et leurs conséquences, qui mettent enfin un térme à l’état de 
choses que je viens de signen et gri n’a que trop duré. . 
ARTICLE i 
À. Recherches sur la nature des taches. 
» La matière des taches-est du cuivre dans un état que je ne détermine 
pas maintenant ; mais qui est probablement celui d’oxide, et dans certains 
cas, celui dé sulfure. j 
» Le- chålis de M. Despruneaux a été découpé de manière à isoler les 
parties tachées de celles qui ne l’étaient pas. 
» Quelques grammes des premières 2 TER laissérent une cendre 
contenant une quantité notable de cuivre , tandis que les parties non ta- 
chées i nt laissèrent une cendre qui ne paraissait 
pat contenir de cuivre, où, si lon en trouvait , c'était une trace. 
l Si l’on i rait de 5o à 100 grammes de châlis non taché, on trou- 
vait lors une quantité sensible de ce métal. 
>» La conséquence de ces expériences est donc que les tique contien- 
nent beaucoup de cuivre, tandis que la partie non tachée men intent 
que-très peu. __. 
» Si Hi traite comparativement à froid par l'acide hydroschlorique 
ST , Parmi : C laine té pendant impr 
